transportant. Pour mettre les ouvriers & les ouvra- 

 ges à l'abri , on couvre la foffe d'un attelier provi- 

 sionnel de charpente. 



Au-dedans de la foffe eft un mur fait d'une matiè- 

 re capable de réfifter au feu : il laiffe de l'efpace en- 

 tre fon pourtour extérieur & le parement intérieur 

 de la foffe. Cet efpace fert pour retirer les cires , 

 mettre le feu aux galeries, obferver fans inconvénient 

 fi le moule de potée & le noyau font bien recuits ; 

 & ce mur eft fait de grès ou de briques maçonnées 

 avec de l'argile au pourtour , vers le dedans de la 

 fofïe. On peut le contraire après coup ; il s'appelle 

 mur de recuit. 



Les galeries font des efpaces vuides , féparés par 

 des murs de grès , élevés de deux affiles de feize pou- 

 ces d'épaiffeur chacune , d'un pié de hauteur, & ma- 

 çonnées avec de l'argile : elles font ménagées au fond 

 de la foffe fur un maffif de deux rangs de briques , 

 dont celles du premier rang font fur le plat , & celles 

 du fécond fur le champ. On diftribue les affifes de 

 grès de manière qu'il fe trouve un mur plein fous les 

 principaux fers de l'armature , comme les pointais , 

 les jambes du cheval , &c. fi, Ton fond une ftatue 

 équeftre. C'eft ainfi qu'on prévient leur inflexion , 



Sue la chaleur pourroit occasionner . Il y a fur les murs 

 es galeries de fortes plates-bandes de fer, entaillées 

 moitié par moitié aux endroits où elles fe croifent : 

 elles fervent de baie à l'armature , & c'eft fur ces 

 barres que la grille eft pofée. 



La grille eft un affemblage de plufieurs barres de 

 fer plus ou moins efpacées , & couchées de niveau 

 en croifant les galeries. Son ufage eft i°. de foûtenir 

 le maffif fur lequel on élevé le modèle de plâtre ; 

 2°. de porter les briquai lions ; 3 0 . de lier par en-haut 

 les murs des galeries , qu'on contient encore en a j lif- 

 tant fur leur pourtour extérieur une embraffure de 

 fer , bandée avec des moufles & des clavetttes. 



Voye.{ fig. 1 . Pl. de la Fonderie en bronze , le plan de 

 la fonderie. A eft la foffe ; B le fourneau; 6' la chauf- 

 fe; D les galeries; E les plate-bandes de fer; jFTé- 

 cheno ; G la grijle ; H les portes. Fig. 2. le profil de 

 la fonderie parafa largeur. A le comble de l'attelier ; 

 B la foffe ; C le fourneau ; D les galeries ;E ,E , paf- 

 fages pour tourner autour du mur de recuit. Fig. j. 

 le profil de la fonderie par fa longueur. A, A, le 

 comble de l'attelier ; B la foffe ; C le fourneau ; D 

 la chauffe ; E les galeries ; F paffage pour tourner 

 autour des galeries. Fig. 4. les galeries & la grille. 

 A les galeries ; B les murs de grès des galeries ; C 

 la grille de fer ; D les plate-bandes ; E lieu des ga- 

 leries. 



Le modèle eft en fonderie l'ouvrage même dont 

 le métal doit prendre la forme. On fait les modèles 

 de différentes matières , félon la grandeur des ouvra- 

 ges : ils font de cire jufqu'à la hauteur de deux piés ; 

 d'argile ou de terre à potier , depuis deux piés juf- 

 qu'à hauteur d'homme ; & de plâtre, depuis ce ter- 

 me jufqu'à tout autre. On commence à faire un pe- 

 tit modèle , même quand il s'agit d'un grand ouvra- 

 ge : quand les formes , les grandes parties , l'enfem- 

 Ble , font arrêtés fur ce petit modèle , on fait des 

 études particulières de chacune .de fes parties; on 

 travaille enfuite au grand modèle. Comme il eft im- 

 portant que ce grand modèle refte tel qu'on le tra- 

 vaille , & comme fes parties font très-pefantes , & 

 qu'on eft long-tems à les terminer , on les conftruit 

 avec beaucoup de folidité , & on les foûtient en-de- 

 dans fur un bâti de fer. Pour faire ce bâti , & don- 

 ner aux fers dont il eft affemblé les contours des par- 

 ties à foûtenir , on deffine contre un mur l'ouvrage 

 dans toute fa grandeur , fous trois points de vue , de 

 front & des deux côtés ; ce deffein dirige le forgeron. 

 Quand les fers font préparés , on les affemble fur 

 une pièce de bois qui, traverle l'ouvrage dans fa Ion- 



B R O 437 



gueur , 6c l'on affemble cette pièce de bois avec fon 

 armature de fer fur une autre qui porte foli dément 

 dans les galeries , dans le maffif, & fur l'argile : c'eft 

 là-deffus qu'on forme le modèle avec du plâtre gâ- 

 ché le plus également qu'il eft poffible. Il ne faut 

 rien épargner pour la perfection du modèle; car le 

 métal fluide prendra toutes fes formes , & rendra fes 

 défauts ainfi que fes beautés. 



Le modèle achevé , on travaille aux moules : on 

 en fait deux ; l'un en plâtre , qui donne le creux du 

 modèle ; & l'autre de potée & d'une terre compo- 

 fée , dont on verra dans la fuite l'ufage. 



Pour faire le moule de plâtre , on commence par 

 déterminer les dimenfions de fes parties par des li- 

 gnes tracées fur l'aire de la foffe ; & ces lignes font 

 données de poiition & de grandeur, par des aplombs 

 qu'on laiffe tomber des parties faillantes de l'ouvra- 

 ge. On prend autant de ces points qu'on en a befoin ; 

 & quand ils ont déterminé le pourtour des affifes du 

 moule , on ajoute au-delà de ce pourtour exact quel- 

 ques pouces pour l'épaiffeur même du moule : cette 

 addition donne une nouvelle figure femblable & cir- 

 conferite à la précédente. On a foin que les jointures 

 des affifes tombent aux endroits les moins remarqua- 

 bles , afin que les balevres occafionnés par les cires 

 foient plus aifés à réparer. La première affife fe pofe 

 fur l'aire de la grille , & à la hauteur du pié de l'ou- 

 vrage. On paffe à la féconde : il faut que les lits des 

 affifes foient bien de niveau, & que les pièces du 

 moule portent bien aplomb les unes fur les autres ; 

 elles en auront plus de folidité , & le replaceront plus 

 facilement. 



Entre les pièces de la première affife , il eft à pro- 

 pos qu'il y en ait une qui traveife fans joint d'un des 

 paremens du moule à 1 autre ; elle fervira de bafe à 

 toutes les autres ; elle fera , pour ainfi dire , le cen- 

 tre auquel on les rapportera. On ne manquera pas 

 de pratiquer aux différentes pièces du moule des en- 

 tailles ou hoches y & des faillies latérales, par le 

 moyen defquelles elles s'affemblent les unes avec les 

 autres , & forment un tout folide. 



Mais pour avoir ces parties , voici comment on 

 s'y prend. On huile bien le modèle , puis on lui ap- 

 plique du plâtre ; on prend les parties grandes , lar- 

 ges , & plates , tout d'un morceau ; pour les parties 

 creulcs & fouillées , comme les draperies , on en fait 

 de petites pièces dans lefquelles on met des morceaux 

 de fil d'archai , tortillés par le bout en fpirale ou an- 

 neau ; on paffe une ficelle dans cet anneau , & on 

 les lie avec une grande pièce qui les renferme , & 

 qu'on appelle leur chape ; quand on a pris toutes les 

 parties , on les laiffe repofer & faire corps ; on les 

 marque pour en reconnoître l'ordre & la fuite , & on 

 les fépare du modèle , qu'on repare par-tout où cette 

 opération peut l'avoir gâté. 



Voye^ Planche III. fig. 2. le moule de plâtre qui 

 eft le creux du modèle de plâtre de la figure équef- 

 tre. 1 Entailles ou hoches creufes ; 2 entailles ou ho- 

 ches de relief ; 3 première affife du moule. Fig. 3. le 

 plan de la première affife du moule de plâtre , où l'on 

 voit toutes les pièces du moule numérotées dans 

 l'ordre qu'elles ont été faites, depuis 1 jufqu'à 25 ; 

 26 pointais de l'armature de fer. Les autres affifes du 

 moule font faites dans la même intention , en obfer- 

 vant d'affife en affife que les pièces du deffus foient 

 en liaîfon avec celles du deffous. 



Quand on a le moule en plâtre , on s'en fert pour 

 former un modèle en cire , tout femblable au mo- 

 dèle en plâtre : on donne à la cire l'épaiffeur que l'on 

 veut donner à la bronze. Les anciens , dit M. de Bof- 

 frand , ne prenoient pas la peine de faire le premier 

 modèle de plâtre , qui fert à déterminer l'épaiffeur 

 des cires ; après avoir fait leur modèle avec de la 

 terre à potier préparée ? ou avec du plâtre } ils l'é- 



